Die Kristallform des Magnetkies. 
263 
metrie geschlossen. Es zeigte sich, daß auf Magnetkiestafeln, die 
nach {0001} geschnitten waren, die Stärke der Magnetisierung 
nach den verschiedensten Eichtungen nicht gleich groß ist, sondern 
daß Maxinia der Magnetisierbarkeit auftreten, die in der magneti- 
schen Ebene um 60 bezw. 120° gegeneinander geneigt sind. 
Quantitative Versuche wurden angestellt , indem um eine Kristall- 
platte (bezw. einen Zylinder) ein Hufeisenmagnet so gedreht wurde, 
daß die Kraftlinien in der (bezw. parallel zur) magnetischen Ebene 
{0001 ) des Magnetkies verliefen. Das Versuchsresultat für einen 
bestimmten Kristall (von Morro Yelho , Brasilien) ist in Fig. 1 
wiedergegeben \ Als Abszissen sind die Neigungen gegen irgend 
eine beliebige Richtung auf {0001} des betreffenden Kristalls auf- 
getragen. Die Ordinaten geben die Komponente der Intensität 
der Magnetisierbarkeit senkrecht zu dem betreffenden Felde. Das 
eigenartige Resultat findet eine Erklärung durch die Annahme, 
daß in dem untersuchten Kristall die Wirkung von drei einzelnen 
Individuen zu beobachten ist, bei denen das Maximum der Magneti- 
sierbarkeit um Winkel von 60 bezw. 120° gedreht ist. Fig. 1 
enthält also drei verschiedene Werte der Kurve Fig. 2 , wobei 
Maxima und Minima um die angegebenen Beträge gegeneinander 
verschoben sind, und die Kurven wegen des verschieden starken 
Anteils der Einzelindividuen mit verschieden großer Amplitude 
auftreten. Fig. 2 gibt also die Intensität in einem Einzelindi- 
viduum senkrecht zu dem wirkenden Felde. In den Punkten 0, 
90, 180, 270° usw. in Fig. 2 haben wir in Bezug auf die magneti- 
schen Eigenschaften die Austrittspunkte von zweizähligen Symmetrie- 
1 Siehe Arcliives des Sciences physiques et naturelles. (4.) 19. 541. 
